2,74 ANALISI Chimica del Ferro Spatico ec. 



62. Ciò intanto dimostra ( se non altro, come dice il Sig. 

 Brocchi ) che le pro[)orzioni ili ffuesta terra possono notabil- 

 mente variare nel Ferro Spatico di uno stesso paese, e for- 

 se della miniera medesima . 



63. E d'altronde giova considerare, che siccome Io sclii- 

 sto micaceo accompagnar snoie quasi sempre siffitte miniere, 

 e la magnesia in esse non sempre entra ad egual dose, così 

 il metallo stesso, che sempre partecipa delle sostanze, nelle 

 quali è racchiuso, deve ora più ora meno mostrarsi carico di 

 questo principio non essenziale alla sua composizione . 



64- Quanto a me la magnesia trovata non meno nelle ri- 

 dette due miniere spatiche della Valdiscalve, che in quella 

 da me analizzata altra volta in Gandellino, offertami dal dotto 

 e caro mio amico ora defunto Sig. Giambattista Franzini, è 

 pur essa molto inferiore nella quantità a quella scoperta da 

 Drappier nelle miniere spatiche di Francia; ed è più confor- 

 me allo sperimento eseguito su di esse da Collet-Decostils . 



S- IX. 



65. Non è parimente scoperta antica l'intervento dello 

 zinco nelle minie^re spatiche . 



66. Bayen fu forse il primo, che lo annunziò esiste^nte 

 nel Ferro Spatico di Germania; e l'asserzione del Chimico 

 Alemanno fu messa fuori d'ogni dubbietà dagli sperimenti 

 reiterati di Dizè ( V. Bayen Opusc. Chiin. note alla pag. 89 

 Tom. II). 



67. Sage egli pure scoprì lo zinco nelle miniere spatiche, 

 e principalmente nell' analizzare quelle del nostro Dipartimen- 

 to; nelle quali egli asserì esistervene sino al 27 per cento 

 [Elenien. de Minerà log. Docimas. Tom. fi). 



68. A me certamente non è riuscita di ottenerne se non 

 una quantità assai scarsa nelle dette due miniere di Valdi- 

 scalve, e in quella di Gandellino. 



69. Convien però avvertire, che il Mineralogista Fran- 



